757 
VII. 
Arbeiten in dem chemischen Laboratorium der k. k. 
geologischen Reichsanstalt. 
Von Karl Ritter von Hauer. 
1) Eisensteine, Hochofenschlacken und Roheisen von den Werken des Herrn 
Karl Freiherrn v. Reichenbach zu Gaya in Mähren und Ternitz in Oesterreich. 
Analysirt von Reinhold Freiherrn von Reichenbach. 
u) Rrauneisenstein vom Rohrbachgraben bei Ternitz. 
In 100 Theilen: 
19-80 Kieselerde, 
38-20 Eisenoxyd mit 26-74 Eisengehalt, 
32-05 kohlensaure Kalkerde, 
9 - 95 Wasser als Verlust mit Spuren von Mangan und Magnesia. 
100-00 ' 
Dieses Erz bildet den Uebergang von den reinen reichen Rrauneisensteinen 
in die anstossende Rohwand oder Ankeritmasse , aus welcher die ersteren durch 
langsame Verwitterung entstanden sind. Der Brauneisenstein muss daher als das 
Hangende der ganzen Erzbildung angesehen werden. 
b ) Sphärosiderit aus Morawan bei Gaya (Pulver röthlich-grau). 
Enthielt in 100 Theilen: 
19-73 Kieselerde, 
32-30 Eisenoxyd mit 36-61 Eisengehalt, 
3-42 kohlensaure Kalkerde, 
0 - 63 kohlensaure Magnesia, 
23-90 Kohlensäure und Wasser, nebst unwägbaren Mengen von Thonerde und 
Mangan, nebst einer Spur organischer Substanz. 
100-00 ~~ 
Oder auch: 
19-75 Kieselerde, 
52-30 Eisenoxyd (und Oxydul), 
1-92 Kalkerde, 
0 - 30 Magnesia, 
25'73 Kohlensäure, Wasser etc. 
100-00 
c ) Kalkmergel aus Strazowitz in Mähren, mit Erz brechend. 
Gehalt in 100 Theilen: 
24-180 Kieselerde, 
3"012 Eisenoxyd (und Thonerde), 
37-503 Kalkerde (und Baryt), 
0-430 Magnesia, 
29*945 Kohlensäure, 
4-930 Wasser und Verlust. 
100 000 
d) Grünlich- gelbe, lichte Hochofenschlacke von Strazowitz bei Gaya in 
Mähren. 
In 100 Theilen gefunden: 
54-00 Kieselerde, 
8-64 Eisenoxydul, 
2-32 Manganoxydul, 
6-60 Thonerde 
25-98 Kalkerde, 
0-40 Magnesia, 
2-06 Vertust (Alkali?). 
I 100-00 
